ıg1 
‚in ganz vorzuglicher Vollkommenheit darzustellen , 
verschwieg EEE in senem Werke üher die Glas- 
malerei sein ‘Verfahren. 
Es ist allgemein angenommen, Gold sei das 
Haupt-Ingrediens zu dieser Farbe. Ich will’nicht 
entscheiden , in wie fern diese Meinung bisweilen 
richtig sei, allein’ einige Versuche, Welche ich 
vor kurzem über einige Bruchstücke solcher’ ru- 
binrother Scheiben aus der besten Zeit angestellt 
habe , machten mich darüber sehr zu zweifeln. — 
Man weils ferner, dals man durch Eisenoxyd und 
durch Kupferoxydul dem’ Glase eine rothe Farbe 
mittheilen kann, welche indessen jener Färbung 
des alten Glases an Schonheit weit nachsteht. 
Cooper “) giebt an, dals das alte Rubinglas Ku- 
pfer- Eisen- und Sübersxcrd: nebst etwas Ralk 
enthalte. ‘Das Eisen, meint er, sei blofs ein zu- 
falliger Bestandtheil. Mangan konnte er nicht 
Amin entdecken. | 
Ich theile einige Versuche mit, welche ich 
vor kurzem hierüber angestellt :habe. 
Das untersuchte Glas war, wie dieses bei 
den meisten alten rothen Scheiben zu seyn pflegt , 
nur auf der einen Seite mit einer sehr ulgen 
rothen Lage bekleidet (sogenanntes Ueberfang- 
glas). Beim-Erhitzen. vor: dem  Löthrohre ‚ker- 
schwand diese Farbe und konnte nachher weder 
‘in der 'oxydierenden noch in der reduzierenden 
Flamme wieder hervorgebracht werden. 
„Em Stuck einer solchen Scheibe wurde zu 
he Pulver zerrieben und im Silbertiegel mit 
atzendem Kali eingedickt und geschmolzen. Die 
5 
seschmolzene Masse 'haite eme gesättigte, grun- 
nn; 
*) Amnals of Philosophy , Febr. 1824. 
